— 674 — 
quantità di ferro trovata, sia per la quota purtroppo alta anche pei metalli 
alcalini, che mi dava riuniti, come ancora per la perdita, che presentava la 
sostanza alla calcinazione, la quale pure mi sembrava troppo forte. Deside- 
rando altresì essere accertato sulla presenza o sulla mancanza, nella nostra 
montmorillonite, dell'acido fosforico, del cloro, del manganese, del cobalto, 
del nichelio, ecc., presenti in tale specie minerale di altri paesi, diedi a lui 
nuova sostanza in esame. 
Dopo alcune settimane, rispondendomi negativamente per quegli elementi, 
mi presentava una nuova analisi, che di pochissimo variava nei risultati 
dalla precedente, conservando invariata la quota pel ferro, approssimandosi 
alla precedente la perdita alla calcinazione, con diminuzione però nel quan- 
titativo pegli alcali, che mi dava separati. Restando quindi sempre qualche 
dubbio, gli facevo ripetere l’analisi, che mi dava finalmente l'11 novembre 
coi seguenti risultati : 
STO, e AD ANO 
ANO AO OS 
Beto e e nt) 
Calo ae e OA 
MO eee ne e 8S 
Nas 0 E CRE e e e O 
ACREà: i dona) 
Perdita alla calcinazione . . 22,37 
98,28 
aggiungendo: rispetto alla perdita di calcinazione, faccio osservare che la 
sostanza, tenuta în stufa ad acqua a 100°, fino a costanza di peso, dette 
una percentuale di 20,12. Volendo meglio assicurarmi di tale determi- 
nazione, adoperai una stufa a secco, in cui portai la sostanza fino alla 
temperatura di 130°, ottenendo in tal caso, a costanza di peso, una per- 
dita di calcinazione di 22,37. Anche in questo caso non osservai altro 
fenomeno che il passaggio del color roseo della sostanza a quello bian- 
castro. 
Secondo questi dati, la nostra montmorillonite sarebbe, più di tutte le 
montmorilloniti francesi e {di quelle di altre località colle specie anche 
affini, di cui si hanno le analisi nel Dana (') e nel Lacroix (°), ricca in ferro, 
fatta eccezione per l’eriziie d'Irlanda, che arriverebbe a 6,36 di {FeO: 
inoltre sarebbe più ricca di tutte in alcali, predominando la soda sulla po- 
tassa; ma però più povera di quasi tutte in acqua, come una delle più 
povere in calce. 
(1) Zhe System of mineralogy. New York, 1893, pag. 690. 
(2) Mineralogia della Francia e delle sue colonie. Tomo I, Parigi, 1893, pag. 481. 
